Erstarrungskurven einiger Silikatschmelzen. 595 



erhalten. Die übrigen Schmelzpunkte differieren um höchstens 

 30 bis 35°. Bei der eutektischen Mischung tritt eine Schmelz- 

 punktserniedrigung ein, die jedoch minimal ist. Die Schmelz- 

 punkte der Gläser liegen im weitesten Falle um 50° tiefer als 

 die der krystallinen Gemenge. Für die Ausscheidungsfolge 

 hatte die eutektische Mischung keineswegs den Einfluß, der 

 nach Vogt zu erwarten wäre.^ Im Gegenteil, der Pyroxen ist 

 immer das erste Ausscheidungsprodukt und dort, wo wie in 

 Versuch 3 eine Eutektstruktur auftreten sollte, hat sich Diffe- 

 renzierung in Fe-reichere und Fe-ärmere Partien ergeben, indem 

 eine Trennung nach dem spezifischen Gewicht erfolgte. Auch in 

 Versuch 1 traten ähnliche Erscheinungen auf. Haben die 

 beiden Komponenten annähernd gleiches Krystallisations- 

 vermögen, so wird die Ausscheidung, falls Unterkühlung statt- 

 findet, derart erfolgen können, daß sich bald die eine, bald die 

 andere Komponente abscheidet. In unserem Falle ist dies jedoch 

 nicht möglich, da der Pyroxen den Labrador an Krystallisations- 

 vermögen weit übertrifft und auch dann, wenn er nur in ge- 

 ringer Menge vorhanden ist, eher als der Feldspat auskrystalli- 

 sieren wird, wie dies die ausgeführten Versuche gezeigt haben. 



Zeittemperaturkurven. 



(Fig. 4.) 



Die Zeittemperaturkurven zeigen ähnliche Verhältnisse 

 wie die der ersten Reihe. Knickstellen treten auch hier auf, je- 

 doch scheint ihre Gegenwart weniger in dem beginnenden 

 Ausscheidungsprozeß begründet zu sein, vielmehr dürfte die 

 verschiedene Abkühlungsgeschwindigkeit in den einzelnen 

 Teilen der Schmelze die scharfen Temperaturschwankungen 

 hervorgerufen haben. In den Kurven IV und V treten fast keine 

 Knickstellen auf und nähern sich dieselben dem von C. Doelter 

 aufgestellten Typus für Silikate von kleinerem Krystallisations- 

 vermögen, d. h. die Linie nähert sich einer Geraden.^ Dies tritt 



1 Vogt, Silikatschmelzen, II (1903). 



2 C. Doelter, Die Untersuchungsmethoden bei Silikatschmelzen, Wien 

 (1906). 



